## UJI  PRODUKSI  KARET  TENSIMETER DEDAS  NITROSAMIN DAN  PROTEIN ALERGEN DALAM  SKALA PADRIK
Marga Utama 1, Herwinarni 1, Made SumartjI, Siswanto 2, Suharyanto 2, Yoharmus S3., Bambang Handoko 3, Heru Sundaru4, Teguh Haryono4, dan H. M. Muklis s
JPuslitbang  Tekn%gi [sotop  dan  Radiasi (P3TIR)  - BATAN J/.  Cinere,  Pasar Jum 'at,  Jakarta  12070
"Unit  Penelitian  Biotekn%gi Perkebunan
J/.  Taman  Kencana No.1  Bogor 16151
lBa/ai  Penelitian  Teknologi  Karet
JI.  Salak No. 1 Bogor 4Fakultas  Kedokteran  - UIIRSCM
JI.  Salemba Raya No.4 Jakarta 5PT  Sugih Instrumendo Abadi JI.  Raya  Padalarang

## ABSTRAK
UJI PRODUKSI KARET TENSIMETER BE BAS NITROSAMIN DAN PROTEIN ALERGEN DALAM SKALA PABRIK. Karet untuk tensimeter (Sphygmomanometer) berupa : bladder, balon, dan selang dari  lateks  alam  iradiasi,  telah  diproduksi  dalam  skala pabrik  di  PT.  Sugih  Instrumendo Abadi,  Padalarang dengan cara:  Kompon lateks alam iradiasi dibuat dengan cara, lateks pekat  divulkanisasi radiasi dengan sinar y 6OCO  pada dosis  25  kGy,  dan  kadar normal  butil  akrilat  3  psk  (per  seratus  bagian  berat  karet),  kemudian dibubuhi  anti  oksidan,  dan  dibuat  karet  tensimeter (bladder,  balon,  dan  selang)  dengan  teknik  pencelupan penggumpalan. Tiga faktor penting yaitu : suhu pemanasan (90 dan  100°C), waktu pemanasan (4 jam, 8 jam, 12 jam, 16 jam, 20 jam, dan 24 jam), dan teknik pencucian (air,  larutan amoniak, larutan KOH) dan sifat fisik mekanik film karet (modulus, tegangan putus, perpanjangan putus dan kekerasan) telah dievaluasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pemanasan 90°C, dengan waktu 8 jam kemudian dicuci dengan larutan amonia atau larutan 0,5% amonia atau  KOH  selama 30 menit dan  direndam 24 jam,  merupakan  kondisi  optimum  proses.  Pada kondisi optimum tersebut, diperoleh film  karet yang memiliki tegangan putus sebesar 24 MPa, modulus 600% sebesar 2,0 MPa, perpanjangan putus sebesar 1000% dan kekerasan sebesar 30 Shore A, dengan kadar protein terekstrak72-IIO !!g/g dan kadar nitrosamina adalah no\. Nilai absorbansi ELISA dengan serum manusia peka protein alergen adalah 0% (negatip), bahkan respon serum karet tersebut terhadap kulit melalui uji SPT (spine prick test = uji  tusuk  pada  kulit)  adalah  0  (negatip),  yang  berarti  karet  untuk  tensimeter  tersebut  bebas nitrosamina dan protein alergen.
Kala kunci : Sphygmomanometer, nitrosamin, protein alergen, lateks karet alam iradiasi

## ABSTRACT
TRIAL  PRODUCTION  OF  RUBBER  FOR  SPYGMOMANOMETER  FREE  FROM NITROSAMIN AND PROTEIN ALLERGEN IN FACTORY SCALE. The rubber for sphygmomanometer in  this  study  is  : bulb,  bladder,  and  tube  which  made  from  irradiated  natural  rubber latex  in  factory  scale production at PT. Sugih Instrumendo Abadi Padalarang. The irradiated natural  latex is prepared by y rays 6OCO radiation vulcanization on natural rubber latex at the doses of25 kGy, and 3 phr (part hundred ratio of rubber) was  added  by  antioxidant  then  it  was  made  rubber  for  sphygmomanometer  (bladder,  bulb,  and  tube)  by coagulant  dipping  method.  Three  important  factors  :  heating temperature  (90°C  and  100°C),  heating  time (4,8,12,116,20,24 hours), and leaching technique (water, solution of ammonia and KOH) has, and the physical and mechanical properties of rubber film  (modulus, tensile strength, elongation at break, hardness) has been evaluated.  The results show that heating temperature at 90OC, and heating time on 8 hour then leached in 0,5% solution of ammonia or KOH  are  the optimum  condition  processing.  By  using  this  optimum condition the tensile  strength  of film  is  24  MPa,  modulus  600%  2,0  MPa,  elongation  at  break  1000%.  Hardness  is 30 Shore A, with the extractable protein content is around 72-110 !!g/g, and nitrosamine content is not detected (zero). The value of ELISA test method for absorbance of a sensitive human serum again protein allergen is zero (negative), and the response  of rubber serum again skin through SPT method is zero (negative), which means that rubber for sphygmomanometer is free  from  nitrosamine and protein allergen.
Key word: Sphygmomanometer, nitrosamine, protein allergen, irradiated natural rubber latex
Uji Produksi Karet Tensimeter Bebas Nitrosamin dan Protein Alergen dalam Skala Pabrik (Marga Utama)

## UJI PRODUKSI KARET TENSIMETER BEBAS NITROSAMIN DAN PROTEIN ALERGEN DALAM SKALA PABRIK
Marga Utama‘, Herwinarni', Made Sumarti', Siswantoz, Suharyanto’, Yoharmus $3., Bambang Handokos, Heru Sundaru“, Teguh Haryono“, dan H. M. Muklis5 ’Puslitbang Teknologi Isotop dan Radiasi (P3TIR) - BATAN J1. Cinere, Pasar Jum ’at, Jakarta 12070 2Unit Penelitian Bioteknologi Perkebunan Jl. Taman Kencana N0. 1 Bogor 16151 3Balai Penelitian Teknologi Karel
Jl. Salak No. 1 Bogor ‘Fakultas Kedokteran - Ul/RSCM JI. Salemba Raya No. 4 Jakarta 5PT Sugih Instrumendo Abadi JI. Raya Padalarang

## ABSTRAK

## UJI PRODUKSI KARET TENSIMETER BEBAS NITROSAMIN DAN PROTEIN ALERGEN
DALAM SKALA PABRIK. Karet untuk tensimeter (Sphygmomanometer) berupa : bladder, balon, dan selang dari lateks alam iradiasi, telah diproduksi dalam skala pabrik di PT. Sugih Instrumendo Abadi, Padalarang dengan cara : Kompon lateks alam iradiasi dibuat dengan cara, lateks pekat divulkanisasi radiasi dengan sinar 7 “’Co pada dosis 25 kGy, dan kadar normal butil akrilat 3 psk (per seratus bagian berat karet), kemudian dibubuhi anti oksidan, dan dibuat karet tensimeter (bladder, balon, dan selang) dengan teknik pencelupan penggumpalan. Tiga faktor penting yaitu : suhu pemanasan (90 dan 100°C), waktu pemanasan (4 jam, 8 jam, l2 jam,16jam, 20 jam, dan 24 jam), dan teknik pencucian (air, larutan amoniak, larutan KOH) dan sifat ﬁsik mekanik ﬁlm karet (modulus, tegangan putus, perpanjangan putus dan kekerasan) telah dievaluasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pemanasan 90 °C, dengan waktu 8jam kemudian dicuci dengan larutan amonia atau larutan 0,5% amonia atau KOH selama 30 menit dan direndam 24 jam, merupakan kondisi optimum proses. Pada kondisi optimum tersebut, diperoleh ﬁlm karet yang memiliki tegangan putus sebesar 24 MPa, modulus 600% sebesar 2,0 MPa, perpanjangan putus sebesar 1000% dan kekerasan sebesar 30 Shore A, dengan kadar protein terekstrak72-1 10 ug/g dan kadar nitrosamina adalah nol. Nilai absorbansi ELISA dengan serum manusia peka protein alergen adalah 0% (negatip), bahkan respon serum karet tersebut terhadap kulit melalui uji SPT (spine prick test = uji tusuk pada kulit) adalah 0 (negatip), yang berarti karet untuk tensimeter tersebut bebas nitrosamina dan protein alergen.
Kata kunci :Sphygmomanometer, nitrosamin, protein alergen, lateks karet alam iradiasi

## ABSTRACT

## TRIAL PRODUCTION OF RUBBER FOR SPYGMOMANOMETER FREE FROM
NITROSAMIN AND PROTEIN ALLERGEN IN FACTORY SCALE. The rubber for sphygmomanometer in this study is : bulb, bladder, and tube which made from irradiated natural rubber latex in factory scale production at PT. Sugih Instrumendo Abadi Padalarang. The irradiated natural latex is prepared by y rays 60Co radiation vulcanization on natural rubber latex at the doses of 25 kGy, and 3 phr (part hundred ratio ofrubber) was added by antioxidant then it was made rubber for sphygmomanometer (bladder, bulb, and tube) by coagulant dipping method. Three important factors : heating temperature (90°C and 100°C), heating time (4,8,12,] 16,20,24 hours), and leaching technique (water, solution ofammonia and KOH) has, and the physical and mechanical properties of rubber ﬁlm (modulus, tensile strength, elongation at break, hardness) has been evaluated. The results show that heating temperature at 90°C, and heating time on 8 hour then leached in 0,5% solution of ammonia or KOH are the optimum condition processing. By using this optimum condition the tensile strength of ﬁlm is 24 MPa, modulus 600% 2,0 MPa, elongation at break 1000%. Hardness is 30 Shore A, with the extractable protein content is around 72-1 10 ug/g , and nitrosamine content is not detected (zero). The value ofELISA test method for absorbance ofa sensitive human serum again protein allergen is zero (negative) , and the response ofrubber serum again skin through SPT method is zero (negative), which means that rubber for sphygmomanometer is free from nitrosamine and protein allergen.
Key word : Sphygmomanometer, nitrosamine, protein allergen, irradiated natural rubber latex

## PENDAHULUAN
Tensimeter  (Sphygmomanometer)  adalah instrumen  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur tekanan darah arteri secara tidak langsung (non invasive) dengan  bantuan  stetoscope.  Instrumen  ini  dilengkapi dengan  manometer,  wadah  kemasan  yaitu  bagian  luar dari  instrumen  tensimeter  untuk  penempatan bagian-bagian  lain  dari  kelengkapan  alat.  Wadah kemasan ini berisi antara lain: bola karet, selang karet, dan bladder yang dibungkus dengan kain [l].
Bola dan selang karet yang sering dipegang oleh tangan manusia dapat menimbulkan gejala kanker pada tubuh manusia karena adanya nitrosamina di dalamnya, atau  dapat  menyebabkan  alergi  kulit  tangan  manusia karena adanya protein alergen yang terkandung dalam bola dan selang karet tersebut [2-5].
Kasus  yang  pernah  terjadi  di  Amerika  pad a sekkitar tabun 1980-1985, yaitu seorang perawat karena sering  menggunakan  tensimeter  ternyata  mengindap penyakit  kanker ganas  pada bagian tubuhnya.  Setelah diteliti ternyata penyebabnya adalah nitrosamin dari bola tensimeter yang sering digunakan oleh perawat tersebut. Akhirnya perawat tersebut mengklaim puluhanjuta dolar Amerika kepada produsen tensimeter [6].
Kasus  lain  yang  pernah  diberitakan  pada beberapa  publikasi,  tidak  saja  nitrosamin  tetapi  juga protein  alergen  yang  dapat  menyebabkan  alergi  pada tubuh  manusia.  Misalnya  beberapa  pekerja di  rumah sakit di Jakarta, yang menggunakan sarung tangan dari karet  alam  atau  pekerja  pabrik  yang  berhubungan langsung  dengan karet alam menunjukan bahwa sekitar 3% darijumlah pekerja tersebut alergi terhadap karet alam [7], bahkan apabila orang yang alergi karet alam tersebut dioperasi oleh para medis yang memakai barangjadi karet
Vol. 6, No.1,  Oktober 2004,  hal: 45 - 52 ISSN:  1411-1098
dari karet alam (sarung tangan, kondom dan kateter) maka akan dapat menyebabkan kematian [8-10].
Dengan adanya kejadian-kejadian tersebut, maka sejak  tahun  1987,  Eropa telah  membatasi  kandungan nitrosamin dalam barangjadi karet misalnnya dalam dot bayi, maksimum 1-10 ppb, dan WHO (Badan Kesehatan Dunia) sejak tabun 1999 telah membuat draf pembatasan kandungan  protein  terekstrak  (protein  yang menyebabkan alergi) dalam barangjadi karet, misalnya sarung tangan maksimum ISO J.1g/g'[ 11-15].
Menanggapi  hal  tersebut  di  atas,  maka  dalam makalah  ini  akan  dilaporkan  hasil  penelitian  tentang produksi karet untuk tensimeter dari lateks alam iradiasi (lateks alam yang divulkanisasi radiasi sinar y 6OCO yang bebas nitrosain dan protein alergen dalam skala pabrik).
Hipotesis  yang  akan  dibuktikan  adalah  bahwa .  dengan  adanya  iradiasi  pada  lateks  karet  alam,  maka protein  yang  menyebabkan  alergi  akan  terdegradasi sehingga tidak alergi lagi. Di samping itu, karena proses vulkanisasi radiasi tidak menggunakan bahan kimia yang berpotensi menimbulkan  nitrosamin,  misalya senyawa karbamat, maka barangjadi karet dari lateks alam yang diiradiasi diharapkan akan bebas nitrosamin.
Tujuan penyajian makalah ini  ialah di  samping sebagai bahan informasi bagi para produsen barangjadi karet yang mungkin akan memanfaatkan hasil teknologi ini, juga sebagai tambahan wawasan bagi ilmuwan yang bergerak di bidang perkaretan.

## METODEPERCOBAAN

## Bahan
Lateks  alam  iradiasi  dan  lateks  pekat produksi perkebunan Jalupang yang dipanen pada bulan Mei 2001,
Tllbel1. Spesifikasi  lateks  alam  iradiasi  dan  lateks  pekat  yang  diproduksi  Mei  2001  dan  Desember 2002  [16]
Parameter uji Lateks alam iradiasi Lateks pekat SNI Mei 2001 Des.2002 Mei  2001 Des.2002 Lateks • Kadar karet kering (KKK),%. 60,0 60,59 60,0 60,0 60,0* Kadar jumlah padatan (KJP),% 61,5 61,82 61,5 60,5 60,5* • 1,23 1,5
1,5 2** KJP-KKK 1,5 • 1,9 0,83 0,6 0,7 0,6* • Kadar amonia, % berat kare!. 0,04 0,0223 0,04 0,02 0,20** • Bilangan  VFA  (Volatile  Fatty  Acid = asam  lemak eteris) 1800 1000 900 700 650* • Bilangan  MST  (Mechanical  Stability time = waktu kestabil an mekanik) • pH 10,51 10,04 10,10 10,12 - • KadarMg++ ,%. 0,0018 0,0147 0,05 0,05 0,08** • BilangaN KOH,%. 0,835 0,60 0,61 0,66 0,80** • Kekentalan,cP. 139 355 90 95 - Film karet 3_5" 3_5" Modulus 600%, MPa. 2,1 1,7
-
• 26_30" 26-30" Tegangan putus, MPa. 24-26 22-26 - • 900 960 800" 800"
- • Perpanjangan putus,%. 0,080 0,091 0,29 0,30
-
• Kadar protein total,% <100 <100 1000-
1000- -
· Kadar protein terestrak, J.1g/ g
3,67
3,78 2000 2000 - · Kadar lemak,%. 0,027 0,033 6,31
7,01 -
· Kadar karbohidrat, % .
0041 0039
*nilai  minimum, ** nilai  makslmum,  - tldak  dlpersyaratkan,  vb-vulkamsasl  belerang
Uji Produlcsi Karet Tensimeter Bebas Nitrosamin dan Protein Alergen dalam Skala Pabrik (Marga  Utama)
dan  Desember 2002,  dengan  spesifikasi  teknis  seperti pada Tabel  I.  Bahan untuk  menentukan  kadar protein terekstrak,  misalnya  BCA Assay  Reagent,dan  hahan untuk menentukan nilai absorhansi serum darah manusia peka protein alergi misalnya natrium karbonat, natrium hidrogen karbonat dan natrium klorida.

## Alat
Peralatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini antara lain : iradiator lateks alam  sinar y 6OCO  sebagai sumber radiasi yang berfungsi untuk proses vulkanisasi radiasi lat~ks skala pilot, mesin pembuat bladder, bola, dan  selang  karet  dalam  skala  pabrik,  peralatan  untuk menentukan kadar protein terekstrak, dan peralatan untuk menentukan  sifat  alergi  terhadap  kullit  maupun  darah yang menggunakan metode SPT dan Elisa.
D. celu~ke kompon  lateks  - . E. celu';'ke penggumpalll
C. pemIasan
F.  eel. ke  kompon  lateks B. Celup ke  penggumpall G.  Pemanasan .. .. A. Pemanasan  cetakan H.  Perendaman ~..---- .. I. Pengelupasan .. J. Pencucian y K.  Pemanasan .. L. Karakterisasi.
Gllmbll' 1. Diagram alir produksi bladder, bola atau selang untuk  tensimeter
Sam pel  109 dipotong kecil-kecil
Diinkubasi dalam  larutan buler yang mengandung 40 mL lamtan asam  nitrat pad.uhu 40"C  selama 24 jam.
Tambahhkan interna.ytandar (4  ml=800 ng)
.. +
Ambil 20 I. larutan,
Migras, ekstrak dengan
Dikor metan. .. Iml  konsntrat dibubuhi 2 ml hexan. ,. Analisis dengan GCITEA .. Amati kadar Nitrosamin Ambil  10 mllar.migrasi, asam Iml HCI  (c=1  mol/l) 30'/25"C .. Larutan dibuat basa dng.  2 ml NaOH (c=J  mol/l) .. Ekstrasi dng.diklooretan .. I ml  konsntrat + 2 ml  hexan .. amati nitrosabel amin dng.

## GCITEA
Gllmbll' 2.  Penentuan  nitrosamin  dalam  barang jadi  karet alam (bladder,  bola  atau  selang)

## CaraKerja
Ada  dua  tahap  penelitian  yang  telah  dilakukan yaitu  :  I)  Optimasi  kondisi  produksi  karet  untuk tensimeter  berupa  bladder,  bola  dan  selang.
2) Karakterisasi barangjadi karet yang dihasilkan yang meliputi: uji sifat fisik dan mekanik film karet, uji  kadar protein terekstrak, nitrosamin, uji respon terhadap darah peka protein alergi dengan metode ELISA, dan uji tusuk kulit dengan metode SPT.
Optimasi Kondisi Produksi Karet untuk Tensimeter
Secara garis besar diagram alir optimasi kondisi produksi bladder, bola, dan selang karet untuk tensimeter tertera  di  Gambar  I,  dengan  uraian  sebagai  berikut: Cetakan bladder, bola, atau se1ang dari logam campuran, setelah  dicuci  dikeringkan  (A),  dicelupkan  ke  bahan penggumpal I (B), dikeringkan (c), dicelupkan ke kompon lateks  (D),  dicelupkan  lagi  ke  penggumpal  II  (E),  dan kompon lateks (F) sampai ketebalan tertentu. Setelah tebal film karet sesuai dengan yang diinginkan, lalu dikeringkan (G). Setelah kering, direndam dalam air (H), dikupas (I) dan dicuci  dengan air dingin, atau larutan KOH 0,5%, atau  larutan  amonia  0,5  (J),  lalu  dikeringkan  dengan variasi suhu  (90°C  dan  100OC)  dan waktu pengeringan (4jam, 8jam dan 12jam). Selesai pengeringan barangkaret ini dikondisikan dan dikaraterisasi kualitasnya (L).
Karakterisasi  Barang Karet
Barang karet (bladder, bola, dan selang) yang telahjadi ini  dikarakterisasi  sifatnya setelah dikondisikan antara lain: sifat fisik mekanik, kadar protein terekstrak, kadar nitrosamin, uji ELISA, dan uji SPT dengan rincian sebagai berikut:
a. Uji sifat fisik dan mekanik
Film karet.sifat fisik  dari  bladder yang meliputi tegangan  putus,  modulus,  perpanjangann  putus, perpanjangan  tetap,  dan  kekerasan  prosedurnya disesuaikan dengan ASTMD412-97 [17].
b. Uji kadar protein terekstrak
Prosedur penentuan  kadar protein terekstrak  film karet  dari  bola hasil  kondisi  optimum  proses  produksi disesuaikan dengan ASTM [18].
c. Uji kadar nitrosamin atau nitrosabelamina
Gambar  2  menyajikan  skema  uji  nitrosamin menggunakan  GC  dengan  detektor  TEA  pada  kondisi operasi seperti terlihat pada Tabel 2

## Uji Elisa
Agar mendapatkan hasil yang baik, langkah awal adalah  proses  penyautan  (ciating)  sumur  mikropalt dengan Ag yang telah diencerkan dengan larutan buffer karbonat ber pH  9,6  sebanyak 50 mL tiap sumur yang akan dipakai, diinkubasi semalam pada suhu 40OC,  lalu dicuci dengan PBS-Tween 0,05% sebanyak tiga kali, dan selanjutnya sumur mikroplat terscbut dibiarkan di  atas kertas  tisu.  Ke  dalam  sumur  tersebut  ditambahkan antibodi  manusia  peka  alergi  yang  telah  diencerkan dengan  butTer  TEN-TC  sebanyak  50  mL  tiap  sumur.
Tllilel 2.  Kondisi  operasi  GC  dengan  detector  TEA  untuk  mendeteksi  nitrosamin  dan  nitrosabelamin
Kondisi Deteksi nitrosamin Deteksi nitroosabelamin Suhu injektor,"C. 200 200 Suhu oven,"C. AwaiIIO, akhir 195, kec.8/mnt. 175 Kolomgelas Karhowax 20 M, panjang 180 cm Karbowax 20 M, panjang 250 cm i.d.2,2 mm, o.d.3,75 mm. Ld.2  mm, o.d.6,75 mm. Gaspembawa Helium Kecepatann alir gas,mLlmnt. 25 Volume sampel,,u. 4
Diinkubasj selama 1 jam pada suhu kamar, dan setelah dicuci  dengan  PBS  Tween  0,05%  sebanyak  3  kali, kemudian ditambah dengan conjugate HRP antirabit yang telah  diencerkan  buffer  TEN-TC  (1:5.000)  sebanyak 100 mL tiap sumur. Diinkubasi pada suhu kamar selama 1 jam,  lalu  dicuci  kembali  dengan  PBS  tween  0,05% sebanyak 3 kali.  Selanjutnya ditambah larutan substrat 2,2-azino-bis  (3-ethylbenzotiazoline-6-sulfuric  acid disingkatABTS) 10 mL HP230% sebanyak 100 mL tiap sumur  kemudian  diinkubasi  pada  suhu  kamar  selama 1 jam. Absorbansi dibaca dengan ELISA Reader Bechman pada panjang gelombang = 405 nm dan 492 nmfiller ganda.

## UjiSPT
Pada awalnya disiapkan antigen barangjadi karet, yang akan diuji, kemudian antigen ini diuji responya pada kulit manusia yang  alergi  terhadap  karet alam  dengan cara mengoleskan di permukaan kulit yang telah diberi tanda  berupa  lingkaran.  Respon  yang  dihasilan dievaluasi  dengan skala 0  sampai  dengan  4  (0  berarti tidak  ada  respon,  sedang  4  berarti  responnya  sangat kuat  yang  ditandai  dengan  kulit  bentol-bentol),  dan dibandingkan dengan kontrol  (antigen yang nilainya 0 atau yang 4) [7).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam rangka memproduksi  karet untuk tensimeter (bladder, bola,  dan  selang),  yaitu  :  spesifikasi  dan  komposisi kompon lateks, optimasi kondisi proses pencelupan, dan optimasi  proses pencucian.

## Spesifikasi dan Formulasi Kompon Lateks
Sebenarnya  ada  3  jenis  lateks  yang  dapat digunakan  untuk  produksi  bladder,  balon,  dan  selang untuk tensimeter, yaitu  : lateks alam pekat atau  lateks pekat,  lateks  kloroprena  (neoprena),  dan  lateks  alam iradiasi,  yang  dengan  sendirinya  ketiga jenis  lateks tersebut  memiliki  spesifikasi  berbeda-beda.  Dalam penelitian ini, hanya digunakan lateks alam iradiasi saja, karena di samping teknik produksi karet untuk tensimeter

## Helium
25 3-5
dari  lateks alam dan  lateks sintetis dengan vulkanisasi belerang  sudah  dikuasai  oleh pabrik, juga diharapkan lateks  alam  iradiasi  dapat  memecahkan  masalah  yang dihadapi barangjadi karet alam, yaitumasalah nitrosamin dan protein alergen.

## Spesifikasi
Spesifikasi lateks alam iradiasi dan lateks pekat tertera di Tabel I. Dari tabel ini mecirikan, bahwa lateks alam iradiasi memiliki dua sifat yaitu sifat lateksnya seperti lateks pekat yang memenuhi  standar SNI, sedang sifat film karetnya seperti sifat film karet yang divulkanisasi dengan  belerang.

## Sifat  Lateks
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  sifat  lateks  alam iradiasi  seperti  sifat  lateks  pekat.  Hal  ini  disebabkan karena baik nilai KKK, lOP, bilangan MST (mechanical stability of time = waktu kestabilan mekanik), bilangan KOH, dan bilangan VF A (volatile fatty acid = asam lemak eteris)  relatip  sama dengan  lateks  pekat,  bahkan  sifat lateks  alam  iradiasi  memenuhi  standar  lateks  pekat menurut  SNI.  Stabilnya  lateks  alam  iradiasi  ditandai dengan nilai bilangan MST yang cukup tinggi.  Hal ini disebabkan  karena  pada waktu proses  memproduksi lateks alam  iradiasi dengan sinar t" Co,  normal butil akrilat yang  ditambahkan ke  dalam  lateks  sebanyak 3 psk berbentuk emulsi dengan sabun anion sebagai bahan pengemulsinya.
Hasil penelitian sebelumnya membuktikan bahwa emulsi  nBA  tersebut  setelah  ditambahkan  ke  dalam lateks, maka nBA saja yang masuk ke dalam partikel kare!, sedang sabun anion berada di  luar partikel karet  [19]. Kemudian setelah campuran emulsi nBA dan lateks alam diiradiasi dengan sinar y 60 Co, maka nBA akan bertindak sebagai  bahan  pemeka  yang  dapat  menyebabkan terjadinya  ikatan  silang  antara  poliisoprena  di  dalam partikel, sedang sabun anion masih berada di luar partikel karet,  karen a  sabun  ters_.! :11perupakan  senyawa hidrofilik.  Oleh karena sabftlion merupakan bahan penstabil, maka campuran lateks alam dan emulsi nBA tersebut akan stabil setelah diiradiasi, akibatnya bilangan MST lateks alam iradiasi lebih tinggi daripada lateks alam non iradiasi.
Uji Produksi Karet Tensimeter Bebas Nitrosamin dan Protein Alergen dalam Skala Pabrik (Marga  Utama)
Tllbel 3.  Pemakaian  bahan  kimia  dan  resiko  toksistas,  alergi,  dan  karsingenik  dalam  penyusunan  kompon  lateks alam  vulkanisasi  iradiasi  dan  vulkanisasi  belerang
Bahan kimia Kompon  lateks belerang Lateks alam iradiasi toksit Alergi tipe IV Karsinogen toksit Alergi tipe IV Karsinogen Penaktin (ZnOi + + - 0 0 0 Pemercepat: *Thiouram/dithicarbamat ++ ++ ++ 0 0 0 *Mercapto benzothiazol + ++ - 0 0 0 *Dibenzothiazol disulfide ++ ++ ++ 0 0 0 Antioksidan ·Senyawa fenol + + - - - - ·Senyawa Fenil diamine ++ ++ ++ 0 0 0 Pemvulkanisat (belerang) + + - 0 0 0
+ bereslko  rendah, ++ beresiko  tinggi,  - tidak  beresiko,  0  tidak  menggunakan  bahan  kimia  tsb.

## Sifat  Film
Tabel 1 juga menunjukkan bahwa nilai sifat film karet dari lateks alam iradiasi, yaitu modulus dan tegangan putus relatip sama seperti sifat film karet dari lateks pekat yang divulkanisasi belerang, bahkan kandungan protein, lemak dan karbohidrat, lebih rendah daripada film karet lateks  alam  vulkanisasi  belerang.  Hal  ini  disebabkan karena lateks alam iradiasi merupakan lateks alam yang sudah  divulkanisasi  dengan  sinar y60 Co.  Vulkanisasi teIjadi karena nBAyang bertindak sebagai bahan pemeka (memperbanyak jumlah  radikal  bebas  akibat  iradiasi poliisoprena  karet  alam),  yang  sudah  masuk  dalam partikel karet alam dapat menimbulkan teIjadinya ikatan saling antara poliisoprena karet alam, sehingga teIjadilah vulkanisasi. Akibat adanya vulkanisasi  tersebut,  maka film  karet lebih kuat dan elastis, atau dengan kata lain tegangan  putus,  dan  modulus  meningkat.  Lebih rendahnya nilai protein, lemak dan karbohidrat karena akibat degradasi iradiasi y 60  Co bahan bukan karet. pada lateks  tersebut.  Reaksi  degradasi  radiasi  yang  teIjadi pada  bukan  karet,  antara  lain  protein,  lemak,  dan karbohidrat.
Lateks karet alam terdiri dari partikel karet dan bahan bukan karet. Partikel karet alam berisi poliisoprena yang bila  diradiasi  akan  terjadi  peristiwa  pengikatan silang,  sementara  itu  bahan  bukan  karet  dalam  lateks terdiri  dari  berbagai  asam  amino  yang  mengandung senyawa tiol,  serta asam  amino  aromatik  dan  alifatik, gugus karbonl dan gugus olifenik. Akibat adanya iradiasi akan mengaJami degradasi, maka teIjadi bermacam-macam radikal atau dapat pula mengalami deaminasi, deamidasi, dekarboksilasi, oksidasi gugus S-H, reduksi gugus S-S, perubahan  rantai  samping  asam  amino  serta penambahan/pengurangan rantai peptida. Peristiwa ini diikuti  dengan  perubahan  sifat  biologi,  biokimia, fisikokimia,  sehingga  membentuk  produk  baru yang mudah  larut  dalam  air  [20-21l  Bila  film  karet hasil  iradiasi  tersebut  dicuci  dengan  air,  maka senyawa  baru  tersebut  akan  keluar  dari  film  karet, akibatnya  nilai  protein,  lemak,  dan  karbohidrat  film karet menurun.

## Formulasi Kompon Lateks
Pada umumnya cara memformulasi kompon lateks untuk barangjadi karet dengan cara vulkanisasi belerang harus  ditambahkan  bahan  pemvulkanisasi  (belerang), bahan  penggiat  (zeng  oksida),  bahan  pemercepat (senyawa  karbamat,  thiazol,  aldehida-amin,  thiazol sulfoamida,  tiofosphat,  guanidin,  tiourea,  atau tiokarbonil sulfenamida) dan anti oksidan (senyawa fenil atau amina) ke dalam lateks pekat. Oleh karena ke empat macam  bahan  terse but  berpotensi  menghasilkan senyawa yang bersifat toksik, karsinogen dan alergi [22], maka  dianjurkan  pemakaian  bahan  tersebut  sesedikit mungkin. Tabel3 menyajikan komposisi kompon lateks vulkanisasi  belerang  dan  lateks  alam  iradiasi  yang digunakan untuk memproduksi bladder, bola, dan selang dalam skala pabrik. Dari tabel ini menunjukkan, bahwa bahan kimia yang dibutuhkan untuk vulkanisasi radiasi hanya satu jenis, yaitu antioksidan senyawa fenol  yang sifat toksisitas dan alergi jenis IV  rendah, sedang untuk vulkanisasi  belerang  ada  4  macam,  yaitu  bahan pengaktip,  pemercepat,  antioksidan,  dan  bahan pemvulkanisat belerang yang  menurut  Makuuchi  [23] bahan-bahan ini  cukup berresiko rendah sampai tinggi terhadap  toksisitas,  alergi  jenis  IV,  dan  karsinogen (penyebab  kangker)  pada  barang  jadi  karet  yang dihasilkan.  Jadi  bila dilihat dari  formulasi  ini  kompon lateks alam iradiasi di samping lebih hemat bahan kimia, juga resiko  bahan  yang  bersifat  toksik  rendah  yang berasal  dari  bahan  antioksidan.  Untuk  mengatasi  sifat toksid, dan alergi  jenis IV dari bahan antioksidan, maka digunakanlah BHT sebagai bahan antioksidan kompon lateks alam iradiasi, karena BHT merupakan antioksidan yang tidak toksik dan alergi jenis IV.

## Optimasi Kondisi Proses Pencelupan
Ada dua teknik pencelupan yang biasa dilakukan untuk memproduksi barangjadi karet secara celup yaitu pencelupan  langsung  untuk  barang jadi  karet  tipis, misalnya kondom, dan teknik penceJupan penggumpalan untuk  barang jadi  karet tebal,  misalnya bladder,  bola,
Jurnal Sains Materi Indonesia Indonesian Journal of Materials Science
dan selang karet untuk tensimeter. Gambar 1 menyajikan proses  produksi bladder, bola,  atau  selang  untuk tensimeter. Faktor yang dievaluasi dalam memproduksi barang karet untuk tensimeter tersebut adalah, suhu dan waktu pemanasan (Gambar 1 G) serta teknik pencucian (Gambar I 1).
Gambar  3  menyajikan  hubungan  antara  waktu pemanasan  film karet  dari diagram alir di Gambar 1 G dengan  tegangan  putus  film  karet  dari bladder lateks alam  iradiasi  dan  lateks  alam  vulkanisasi  belerang. Temyata ada kecenderungan bahwa waktu pemanasan bladder lateks alam iradiasi selama 8-12 jam dengan suhu 9O"C didapatkan tegangan putus mencapai maksiumum (24 MPa), sedangkan bladder lateks alam vulkkanisasi belerang untuk mendapatkan tegangan putus maksimum (30 MPa)  memerlukan waktu sekitar 20-24 jam. Ada kecnderungan  bahwa  dengan menaikkan  suhu dari  90 "C menjadi  10O"C  tidak meningkatkan tegangan putus film karet baik film karet lateks a1am iradiasi, maupun film karet lateks a1am vulkanisasi belerang. Jadi suhu optimum proses pemanasan (Gambar 1 G) pada produksi bladder dari lateks a1am iradiasi adalah 9O"C, dengan waktu 8-12 jam, sementara itu bladder dari vulkanisasi belerang 9O"C, selama 20-24 jam.
• 2!1 • 15 .... _ ........... .... _ .. ' .......
G"mlHlr 3.  Hubungan  antara  waktu  pemanasan  dengan
Lebih  singkatnya  waktu  pemanasan bladder lateks  alam  iradiasi  tersebut disebabkan karena  lateks a1am iradiasi merupakan lateks yang sudah divulkanisasi, jadi energi panas yang diserap hanya digunakan untuk menguapkan  air,  sedang bladder dari  lateks  alam vulkanisasi  belerang  energi  yang  diserap  tidak  saja
Vol. 6, No.1,  Oktober 2004,  hal: 45 - 52 1SSN: 1411-1098
digunakan untuk penguapan air, tetapi juga untuk proses vulkanisasi.
Secara garis  besar struktur ikatan silang antara poliisoprena karet  alam  dalam  vulkanisat  lateks  alam iradiasi dan lateks karet vulkanisasi belerang tertera di Gambar 4. Dari gambar ini menunjukkan, bahwa ikatan silang yang terjadi antara poliisoprena karet alam pada lateks alam iradiasi, adalah ikatan C-C atau C-nBA-C tidak memerrlukan kalor pembentukan ikatan karena memang sudah  terbentuk,  tetapi  pada  lateks  alam  vulkanissi belerang yang ikatannya adalah C-S-C memerlukan kalor (heatfussion) sebesar  5,02 sampai dengan 13,02 Jig [24] yang kalorinya diambil dari selama pemanasan film karet. Dengan  demikian  kalor  tidak  saja  digunakan  untuk penguapan,  tetapi  juga untuk  pembentukan  ikatan, sehingga waktu pemanasan lebih lama.
......... '.131111 IE  . , • • IIIIU.  1111  . . . . .... III' .,,111. 1I1111f11l.ll1l.t:Jn &ob=8IOO llmo1. -nbTr- ITMIIlI lINew" 1MI¥ QT nnua . . . . . . Ecch=4I90 JImoI.
G"mb"r  4.  Struktur  ikatan  silang  yang  terjadi  pada vulkanisat  lateks  alam  iradiasi  (bawah)  dan  lateks  alam vulkanisasi  belerang
Tegangan putus film karet dari lateks a1am iradiasi (24 MPa) lebih rendah, daripada film karet dari lateks alam vulkanisasi belerang (30 MPa). Energi kohesi antara C-C dari lateks a1amm radiasi (4190 J/mol), lebih rendah daripada energi kohesi antara ikatan C-S-C (8800 J/mol) pada film karet dari lateks alam vulkanisasi belerang [25]. Sehingga  untuk  memutuskan  atau  melepaskan  ikatan antara molekul poliisopren karet alam dari  lateks alam iradiasi lebih rendah daripada film karet dari lateks alam vulkanisasi belerang. Dengan kata lain, tegangan putus film karet dari lateks alam iradiasi, lebih rendah daripada
Ttlbel 4.  Pengaruh  pencucian  temadap  kadar  protein  terekstrak,  total  proteinn  dan  tegangan putus  film  karet.
Asal film karet Perlakuan Kadar protein Kadar protein Tegangan untuk tensimeter Pencucian terekstrak,J.ilg. total,%. putus,MPa. Tanpa dicuci 2508 Lateks alam 0,46 18 iradiasi Dicuci cara I 1260 0,34 24 Dicuci cara 2 662 0,25 25 Dicuci cara 3 72 0,25 25 Tanpa dicuci 2560 0,40 22 Lateksalam vulkanisasi Cicuci cara I 1250 0,34 29 belerang Dcuci cara2 316 0,27 30 Dicuci cara 3 125 0,30 31
l=rendam air 5-6 jam, dibilas air 3 kaIi. 2=rendam air 24 jam, dibilas 3 kaIi, rendam KOHlamoma 0.5% 24)81D,  dibilas arr  3  kali
tegangan putus  film  karet dari  lateks  alarn  vulkanisasi belerang.

## Optimasi Proses Pencucian
Pada  umumnya  setiap  proses  produksi  barang jadi karet, supaya hasilnya tidak berbau setelab disimpan beberapa bulan, maka selalu dilakukan pencucian selarna proses produksi  (Gambar IJ). Hal  ini  harus  dilakukan karena  proses  pencucian  bertujuan,  di  samping menghilangkan  bahan  bukan  karet,  misalnya  protein, lemak,  dan  karbohidrat  yang  dapat  menyebabkan  bau tidak sedap, juga dapat meningkatkan penarnpilan serta sifat mekanik barangjadi karet tersebut[26].
Tabel4 menyajikan pengaruh pencucian terhadap kadar  protein  terekstrak,  total  protein  dan  tegangan putus film karet.
Ternyata larutan KOH atau arnonia berkadar 0,5 %, lebih baik daripada air biasa pada proses pencucian, karena dengan menggunakan larutan KOH atau arnonia berkonsentrai 0,5%, turunnya kadar protein terlarut dapat mencapi  97%,  yaitu  dari  2500  mglg  menjadi  72mglg sementara itu dengan air biasa hanya  75  %,  yaitu dari 2500 mglg menjadi 662 mglg. Hal ini disebabkan, diduga karena molekul protein terekstrak yang bersifat arnfotir dalarn keadaan  basa (larutan  arnonia  atau KOH)  daya kelarutannya lebih tinggi dari pada dalarn keadaan netral. Jadi untuk mendapatkan kadar protein terlarut serendah mungkin  ,  maka  dalarn  pencucian bladder, bola,  atau selang karet tensimeter sebelum dibilas dengan air dalarn mesin pencuci, sebaiknya direndarn dulu dalam larutan KOH atau arnonia 0,5% selarna 24 jarn.

## Kualitas Barang Jadi Karet untuk Tensimeter
Secara visual penarnpilan barangjadi karet untuk tensimeter  dari  lateks  alarn  iradiiasi  dan  lateks  alarn atausintetis  vulkanisasi  belerang relatip  sarna.  Narnun . agar jangan terjadi kekeliruan antara ketiga barangjadi karet tersebut dibubuhi warna yang berbeda yaitu biru untuk barangjadi karet dari  lateks alarn iradiasi, hitarn
dari lateks alarn vulkanisasi belerang dan merah dari lateks sintetis vulkanisasi belerang. Sifat fisik dan mekanik  bola karet tensimeter  disajikan Tabel 5, yang menunjukkan bahwa modulus 500%, kekerasan, dan berat jenis  bola karet tensimeter dari  lateks alarn  iradiasi  lebih  rendah daripada dari lateks alam atau lateks sintetis vulkanisasi belerang, sedang nilai perpanjangan putus relatip sarna. Tegangan  putus  film  karet bola tensimeter dari  lateks alarn iradiasi lebih tinggi daripada bola karet tensimeter dari  lateks  sintetis  vulkanisasi  belerang  tetapi  lebih rendah dari lateks alarn vulkanisasi belerang.
Lebih rendahnya modulus, kekerasan, dan berat jenis  mencirikan  bahwa  bola  karet  tensimeter  lebih nyarnan  dipakai,  karena  lebih  lunak,  dan lebih ringan, sedang lebih rendahnya daya rekat antara selang  dengan bladder dikawatirkan  dapat  menguranngi  daya  tahan terhadap  tekanan  udara  selama tensimeter  digunakan untuk mengukur tekanan darah arteri manusia. Narnun setelah  dilakukan  uji  fungsi  tensimeter  tersebut  oleh beberapa para medis di beberapa tempat, ternyata daya tahan  tekanan  udara  selarna  pemakaian  tetap  stabil, sehingga layak dipakai.
Menurut SNI 16-4415-1997 tentang Tensimeter, sifat fisik mekanik bola, bladder, dan selang karet tidak dipersyaratkan.  Oleh karena persyaratan sifat fisik  dan mekanik barang jadi karet untuk tensimeter dari lateks alam iradiasi relatip sarna dengan barangjadi karet dari karet  alamlsintetis  yang  divulkanisasi  belerang,  maka dapat dikatakan  bahwa sifat fisik  dan mekanik barang jadi karet dari lateks alarn iradiasi untuk tensimeter sudah tidak bermasalah lagi.
Keunggulan  barang jadi karet  dari  lateks  alarn iradiasi  untuk tensimeter adalah bebas nitrosamin dan protein  alergen,  hal  ini  terbukti  bahwa  walaupun kadar protein terekstrak bola karet tensimeter dari lateks alam iradiasi  adalah 661  mglg, narnun uji  SPT (respon kulit terhadap protein alergi karet) dan nilai absorbansi Elisa  dengan  serum  manusia  peka  protein  alergen adalah  nol  atau  negatip.  Dengan  demikian  dapat dikatakan bahwa masalah protein alergen dan nitrosamin
Tllbel5. Sifat fisik mekanik bola karet tensimeter dari  lateks alam  iradiasi,  lateks alam vulkanisasi belerang  dan  lateks  alam  vilkanisasi  radiasi.
Parameter Uji Lateks alam  vulkanisasi Lateks sintetis radiasi belerang vulkanisasi belerang Modulus 500%, MPa. 14 3,3 2,5 Tegangan putus, MPa. 22 36 19 Pel1laniane;an outus,%. 1000 980 900 Daya rekat, ke:lcm2. 1,57 2,02 4,04 Kadar nitrosamina,ppm. 0 >50 • Kadar total protein,%. 034 0,34 0,29 Kadar protein terlarut,%. 661 1250 • Uji  SPT (respon kulit), unit. 0 0,2 Nilai absorbansi ELISA dengan serum 0 0,2 • manusia oeka oada orotein alerl!en,%. Kekerasan, shore A. 29 40 47 Berat jenis, g/cm 3• 0,892 0,922 1,278 * belum diuji

## Jurnal Sains Materi Indonesia Indonesian Journal of Materials Science
pada  barang  jadi  karet  untuk  tensimeter  telah dapat diatasi.
Diharapkan dengan hasil positip tersebut, maka barangjadi karet dari lateks alam iradiasi untuk tensimeter sudah  mulai dapat diproduksi secara komersial.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa telah ditemukan kondisi optimwn proses produksi barang jadi karet untuk tensimeter dari lateks alam iradiasi dalam skala  pabrik,  antara  lain  suhu  dan  waktu  pemanasan adalah 9~ selama 8-12 jam.
Larutan 0,5% amonia atau KOH yang digunakan sebagai  pencuci  barang jadi  karet  untuk  tensimeter dapat  menurunkan  kadar  protein  terekstrak  sampai dengan  97%,  sementara  bila  menggunakan  air  dingin sebesar 75%.
Pada kondisi optimwn proses ini, sifat fisik dan mekanik barangjadi karet dari lateks alam iradiasi untuk tensimeter ini memenuhi standar pemakaian serta bebas nitrosamin dan protein alergen.

## DAFfARACUAN
[1]. SNI, SphygmomanometerlTensimeter  non otomatik, SNI 16-4415-1997, Dewan Standardisasi Nasinal - Jakarta, (1997)
[2].  OERIP  SISWANTORO,  Senyawa  karsinogen N-nitrosamin  dan  usaha  pengendaliannya, Makalah Temu Ilmiah, Cimanggis Bogor, (1989)
[3]. JORDANN., FlING, MD., Immunology and Allergy Clinics  of North America, Latex Allergy,IS  (I), W. B. Sounders Company, London, (1995)
[4].  GERSHNIN M.E., Clinical Revieu in Allergy, 11 (3)(1993)
[5].  OERIP  SISWANTORO,  Protein  Allergen Berbahaya dari Barang Jadi Lateks Hevea, Warta Perkaretan, 12 (1)(1993)
[6].  ADETARYA, Hasil Diskusi  Tentang  Tensimeter, PT.  Abadi  Nusa,  Padalarang,  (tidak dipublikasi)
(1999)
[7].  HERU  SUNDARU,  SISWANTO,  TEGUH HARJONO  KARJADI,  SUHARYONO,  LIES PAREDE, Perakitan  Kit  Diagnostikprotein Alergen  dengan  Antibodi  IgE  Manusia  untuk Kontrol  Mutu  dari  Produk Barang Jadi  Lateks Dalam  Negeri,  UPBP,  FKUI,  PPF,  BADAN LITBANG PERTANIAN, Bogor, (tidakdipublikasi),
(2002)
[8].  SPIEGELHALDER, B., and PREUMANNA, R., Nitrosamine and Rubber, Lare Sci. Publcation, 41
(2001)
[9].  DALIMONTHE, Perkembangan Teknologi Karet Dewasa Ini, Warta Perkaretan, 12 (2) (1993) 7
[10).  BEEZHOLD, NAOYA,  HAMADA, AKIIHITO, HAYASHI,  Deproteinizingagent  and  Method
Preparing Cationic Deproteinized Natural Rubber Latex, US Paten No. US556341, October 8 (1997) [11].  GORTON ADT., GP. Mc. SENNEY, and B.K.TIDD,
Formulation  Natural  Rubber  to  Meet  Regulary Nitrosamin Limit, N. R.  Technology, 18 (1) (1987) 1-12
[12].  GORTON ADT.,  Evaluation  of New Activator/ Accelerator  in  Natural  Rubber  Latex,
N. R.  Technology, 19(4 )(1988)61-69
[13].  FDA., Medical  Gloves  Guidance  Manual, Internete  Webside,  htt://www.fda.gov/cdrh/ manuaIlglov .manl pdf.
[14].  SIBY VARGHESE, YOSUKE KATSUMURAR., K.MAKUUCHI, F. YOSHII, Production of Soluble Protein Free Latex by Radiation Process. J. Rubber Chemical and Technology, 73 (1) (2000) 80-88
. [15].  JOHN STIGI, Letter to Medical Glove Industry, Office of Health and Industry Program, Centre for Devices and Radiological Health, July 30 (1999)
[16].  MARGA  UTAMA,  HERWINARNI,  MADE SUMARTI,  Fx.  MARSONGKO,  WAWAN HERAWAN,  SLAMET  MUDYIB,  Kaji  Ulang Produksi  Lateks  Pekat  Pra-Vulkanisasi  Radiasi dalam Skala Pabrik, Prosiding Seminar Nasional Teknologi Proses Kimia VI, FT-Ul, Jakarta, (2004)
[17].  ASTM, Standard Test Method for Tension,  ASTM D412-95
[18].  ASTM, Standar Test Methodfor Extrable Protein Conten  in  Natural Rubber
[19).  HERWINARNI, RISWIYANTO, MARSONGKO, MARGA UTAMA,  Penentuan Kadar MMA dan nBA dalam Karet Iradiasi, Proc.  Pertemuan dan Presentasi llmiah  Peneliitiian  Dasar  Teknologi Nuklir, PPNY, Yogyakarta (1994) III
[20].  C.AON  SONTAG,  Radiation  Chemistry  in  the 1990's Pressing Question Relating to the Areas of Radiation Biology and Environmental Research, Int. 1. Rad. Bioi., 6S (1)(1994) 19-26
[21].  WERREN M GARRlON, Reaction Mechanism in Radiolysis of Pep tides, Polypektides, and Protein, Chem.Rev., 8(7)(1987)381-398
[22).  JAMES S., TAYLOR, M.D., YUNG HIAN LEON, M.D.,  Cutaneous  Reaction  to  Rubber, J.  Rubber Chemistry and Technology,  73 (3) (2000) 427-485
[23]. MAKUUCHI, An  Introduction  to  Radiation Vulcanization  of Natural  Rubber  Latex,  T.R.I Global Co Ltd., Thailand, (2003)
[24].  EDITH  A. TURI, Thermal  Characterisation  of Polymeric  Materials,  Academic  Press.  Inc., London (1981)
[25].  D.W.VAN KREVELEN, Properties of Polymers, Elsevier, Tokyo (1990)
[26].  MA'ZAM  MD  SAID,  WAN  MANSHOL  WAN ZIN, Extractable Protein Content ofRVNRL Film, Proc. the Second Internationa on RVNRL, Kuala Lumpur, (1996)